In fast allen hier beschriebenen Vorkommen finden sich sämmt- 
liche oben angeführte Carbonate, wenn auch theilweise in sehr ge¬ 
ringer Menge. Der Gehalt an kohlensaurem Zink sinkt von 98. 24°/ 
(eine der reinsten Varietäten des Altenberger Zinkspaths) bis zu 
67. 89%. (Die an kohlensaurem' Eisen und Mangan noch reicheren 
Verbindungen, welche Monheim analysirt hat, sind nur selten vor¬ 
gekommen und fanden sich fast ausschliesslich auf einer sehr eisen¬ 
haltigen unbedeutenden Lagerstätte bei Hergenradt, auf welcher die 
Versuchsarbeiten längst verlassen sind.) Die Zusammensetzung variirt, 
ebenso wie der Habitus, je nach dem Vorkommen, und fast nie habe 
ich Krystalle aus Diusen von verschiedenen I heilen der Lagerstätte 
identisch gefunden, während im Allgemeinen die Zusammensetzung 
der in nahegelegenen Drusenräumen vorkommenden Krystalle sich 
äusserst ähnlich erweist. Nur selten finden sich verschiedene Varie¬ 
täten bei und aufeinander, natürlich mit Ausnahme der Fälle, wo 
eine secundäre Bildung stattgefunden hat. 
Kalk. Der kohlensaure Kalk tritt nur in untergeordneter 
Menge in die isomorphen Verbindungen ein, und unterscheidet sich 
dadurch wesentlich von den Carbonaten des Eisens und Mangans. 
Da wo er sich in überwiegender Menge vorfindet, scheidet sich der 
grössere Theil in kugeligen oder warzenförmigen, meist durch einen 
Gehalt an Eisencarbonat gelb gefärbten Aggregationen auf demsel¬ 
ben aus; zuweilen aber bildet er schöne Krystalldrusen in derbem 
Galmei, welche wegen ihrer ungemeinen äussern Aehnlichkeit mit 
einer sehr reinen Varietät von Zinkspath häufig für diese gehalten 
wurde. (In mancher Sammlung durfte sich noch unter dem Namen: 
»Zinkspath vom Altenberge« ein solcher eisenhaltiger Kalkspath 
finden, wovon ich einige Male Gelegenheit hatte, mich selbst zu 
überzeugen.) Ueberhaupt scheint der kohlensaure Kalk nicht leicht 
in die isomorphe Mischung einzutreten: der höchste von mir gefun¬ 
dene Gehalt war 2. 67% (Nr. 23), und hier enthielt das Mineral 
eine bedeutende Menge von kohlensaurem Eisen und war stark ober¬ 
flächlich verwittert. (S. Anmerkung.) Man ist sehr leicht einer Täu¬ 
schung ausgesetzt, da wo Kalkspath zwischen den Zinkspath Ivry- 
stallen aufsitzt und nur mittelst der Loupe bemerkt und getrennt 
werden kann; manchmal bildet der Kalkspath sogar einen vollstän¬ 
digen dünnen Ueberzug über die Zinkspathe. Ich bin geneigt zu 
glauben, dass die hohen Kalkgehalte in verschiedenen Zinkmineralien, 
z. B. in Büratit, nur mit grossem Misstrauen zu betrachten sind 
und wahrscheinlich von Verunreinigungen herrühren. Es soll weiter 
davon die Rede sein. 
Magnesia. Auch die kohlensaure Magnesia tritt nur in unter¬ 
geordneter Menge in den Verbindungen auf, gewöhnlich 1% nicht 
übersteigend, und scheint ihr Eintreten in die Zinkverbindung 
wesentlich von deren Eisen und Mangangehalt abhängig zu sein; 
